Meteoreisen-Studien VIII. 147 



eigenthümlich struirten Aetzzonen geben den geätzten Schnittflächen von Linnville 

 ein sehr charakteristisches Aussehen, wie es mir von keinem anderen Meteoreisen be- 

 kannt ist. 



Da einerseits nach dem Gesammthabitus des Meteoreisen ein höherer Gehalt an 

 Ni H- Co zu erwarten war, als die Whitfield'sche Analyse angibt, anderseits in der 

 letzteren eine Phosphorbestimmung fehlt, hielt ich es für angezeigt, die chemische Unter- 

 suchung wiederholen zu lassen. Dieselbe lieferte Herrn O. Sjöström die unter XVI bis 

 XVIfe stehenden Zahlen. Beim Auflösen in Königswasser hinterblieb etwas kohlige 

 Substanz; auf Chlor wurde aus Mangel an Substanz nicht geprüft, Chrom ist nicht vor- 

 handen. XVI c gibt die Gesammtzusammensetzung, XVI <i die Zusammensetzung des 

 Nickeleisen nach Abzug von Phosphornickeleisen und Schwefeleisen. Unter XV ist des 

 bequemeren Vergleiches wegen die schon oben angeführte Analyse von Whitfield hin- 

 zugefügt. 



XVI XVhi XYlb XVI c XVI J XV 



Angew. Subst. . 07342 27165 2-3042 



Fe 83- 1 3 



Ni i6-32 . .• . 



Co 076 



Cu 0'020 



C o-iog 



P 0-23 



S o'oiS 



Der verhältnissmässig hohe Kohlenstoffgehalt ist wohl die Ursache, dass sich das 

 Eisen beim Aetzen, wie Kunz hervorhebt, mit einer schwarzen, leicht zu entfernenden 

 Substanz bedeckt. 



Aus XVI r ergibt sich als mineralogische Zusammensetzung: 



Nickeleisen 98-46 



Phosphornickeleisen . . i'4g 

 Schwefeleisen .... 0*05 



Das specifische Gewicht bestimmte Herr Dr. W. Leick zu 7^4727 bei 15° C. (Ge- 

 wicht des Stückes 202-5 Gr.). Diese für ein so nickelreiches Eisen auffallend niedrige 

 Zahl ist jedenfalls auf das Vorhandensein von Hohlräumen im Innern des immerhin 

 ziemlich grossen Stückes zurückzuführen und zwar um so mehr, als an der Oberfläche 

 und auf der Schnittfläche Höhlungen in grösserer Zahl hervortreten. Das Meteoreisen 

 zeigte nur Spuren von polarem Magnetismus und ergab einen specifischen Magnetismus 

 von 0-29 absoluten Einheiten per Gramm. 



Linnville gehört zu den nickelreichen Ataxiten ohne Aetzbänder und Aetzflecken. 

 Mit Morradal und Smithville hat es den beim Aetzen erscheinenden firnissartigen Glanz 

 gemeinsam; von den übrigen Vertretern unterscheidet es sich durch etwas weniger 

 feines Korn, durch die wie mit Nadelstichen bedeckte Aetzfläche, sowie durch die 

 eigenthümliche Aetzzone, welche die Schreibersite umgibt. Will man jene Abtheilung 

 weiter gliedern, so könnte man neben der Babbs Mill-Gruppe eine Linnville-Gruppe 

 unterscheiden. 



